2G8 ) 



scheiding van ijzer van kobalt, dan van nikkel, dewijl het op 

 deze wijze verkregen ijzeroxyd steeds nikkelhoudend is. 



In dien toestand der zaak heb ik het noodig geoordeeld eene 

 reeks vergelijkende proeven te nemen met de verschillende me- 

 thoden, en daartoe niet gebruikt een mij onbekend mengsel van 

 ijzer en nikkel en van ijzer en kobalt, maar daartoe genomen 

 eene bepaalde hoeveelheid zuiver ijzeroxyd, bereid door verhit- 

 ting aan de lucht van zuiver zuringzaur ijzeroxydul ; evenzeer 

 eene bepaalde hoeveelheid zuiver metallisch kobalt, uit gezui- 

 verden roseo-kobaltchlorid door reductie in H verkregen, en 

 eene bepaalde hoeveelheid zuiver metallisch nikkel, verkregen 

 door gloeiing van zuiver zuringzuur nikkeloxydul eerst aan de 

 lucht en daarna in H. 



Deze stoffen werden in zuiver zoutzuur opgelost, en ieder de- 

 zer oplossingen tot een liter gebracht. Met opzet heb ik de 

 sterkte der oplossingen zoodanig genomen dat de verhouding van 

 de metalen, bij het nemen van gelijke volumina der vloeistoffen, 

 ongeveer was als 1 nikkel tot 10 ijzer en als 1 kobalt tot 

 10 ijzer. 



Daarna werden eene reeks mengsels gemaakt van 25 CC 

 ijzer- en 25 CC nikkel-oplossing en eveneens van 25 CC ijzer- 

 en 25 CC kobalt-oplossing en deze mengsels volgens verschil- 

 lende methoden geanalyseerd. 



De mededeeling der gevonden cijfers acht ik hier onnoodig, 

 en deel alleen mede de resultaten van het onderzoek, wat betreft 

 de gevonden hoeveelheden nikkel en kobalt berekend op 100 

 gewichtsdeelen van het gebruikte metaal. De gevonden cijfers 

 toch hebben hoegenaamd geen waarde, dewijl bij eene herhaling 

 der proeven andere zullen worden gevonden om redenen later 

 op te geven. 



1°. Door praecipitatie van het ijzer als ijzeroxydhydraat door 

 ammonia, werd van het gebruikte nikkel, gevonden 73 %, van 

 het kobalt slechts 52 "/ ; ik moet hierbij opmerken dat het 

 praecipitaat van ijzeroxydhydraat uit de warme solutie werd ver- 

 kregen, en dadelijk afgefiltreerd en uitgespoeld. 



2°. Door praecipitatie met barnsteenzure ammonia, bij kook- 

 hitte, na neutralisatie met ammonia, werd aan nikkel gevonden 

 75 °/o, aan kobalt 69 •/,. 



